**********************************************************************************************************************************
Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534,( 1K-FPD)
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534-3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtungen im Verbund (AIV-F) sind unter Berücksichtigung der Anforderungen zu planen.

Feuchteempfindliche Untergründe aus Holz oder Holzwerkstoffen sind als Untergrund für AIV-F ungeeignet.

In Bereichen, in denen unter Berücksichtigung der Wassereinwirkung lediglich Bodenflächen abzudichten sind, ist die Abdichtungsschicht mindestens 5 cm über OKFF hochzuführen.

An aufgehenden Bauteilen (Wandflächen usw.), auf die Wasser einwirkt, ist die Abdichtungsschicht mindestens 20 cm über die Wasserentnahmestelle bzw. über die Höhe des zu erwartenden Spritzwasserbereiches hochzuführen.

Unter und hinter Bade- oder Duschwannen ist die Abdichtung fortzuführen, ggf. mit zusätzlicher Unterflur-Entwässerung.
In diesem Bereich dürfen nur die für die Wannen selbst erforderlichen Rohre und Leitungen geplant werden. Durchdringungen für Rohre und Leitungen sind so zu planen, dass die Abdichtungsschicht sicher anzuschließen ist.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Abdichtung im Verbund AIV-F
gemäß DIN 18534-3, 1K-FPD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die beschriebene Abdichtung von Innenräumen 
wird gemäß DIN 18534 Teil 3 (AIV-F) mit der 
einkomponentigen, flexiblen, polymermodifizierten Dickbeschichtung,
Remmers MB 1K rapid, hergestellt.

Die Abdichtung ist für die Wassereinwirkungsklassen
W0-I bis W3-I  an Wänden und auf Böden geeignet.

Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist durch Kontrolle  der Auftragsmenge und der Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher zu stellen und bei W3-I zusätzlich zu protokollieren.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Vorbereitung des Untergrundes (AIV)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen des Untergrundes und Entfernen von haftungsmindernden Stoffen.
Staubreste gründlich absaugen, Material aufnehmen und entsorgen.
Es muss ein sauberer, tragfähiger Untergrund vorliegen.

Egalisierungs- und Ausgleichsschichten sind vor dem Auftragen der Abdichtungsschicht mit geeigneten Produkten herzustellen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Grundieren von Wand- und Bodenflächen (AIV)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundierung von Wand- und Bodenflächen
mit saugfähigkeitsregulierender und verfestigender
Wirkung auf saugfähigen Untergründen 
(Estrich, Putz, Trockenbaustoffe) mit 
Remmers Primer Hydro F
als Vorbehandlung für die Aufnahme des nachfolgenden Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystems. 

Produkt durch Streichen, Rollen oder 
Spritzen gleichmäßig auftragen.
Pfützenbildung vermeiden.
Grundierung trocknen lassen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1 - 0,4 l/m² je nach Untergrund
Remmers Primer Hydro F <2842>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002003 Abdichtungsanschluss an Durchdringungen
mit Flansch (AIV-F)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durchdringungen mit Festflansch, wie z.B. Unterputz Mischarmaturen oder Bodenabläufe, für den fachgerechten Anschluss der Verbundabdichtung vorbehandeln.

Flansch mit grobkörnigem Schleifpapier aufrauen, mit geeignetem Reiniger, z.B. Remmers Verdünnung V 101, gründlich reinigen und haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen.

Achtung: Verdünnung V 101 kann 
den Untergrund angreifen. 
Stets Probefläche anlegen!

Auftrag der  zweikomponentigen Epoxidharz-Grundierung,
Remmers Epoxy ST 100, auf der trockenen und sauberen Oberfläche. Vollflächiges abstreuen der frischen Grundierung mit 
Remmers Quarz 03/08 DF, feuergetrocknetem Quarzsand.

Grundierung vollständig durchtrocknen lassen.

Produkte / Verbrauch:
Nach Bedarf
Remmers Verdünnung V 101 <0978>
Nach Bedarf, ca. ca. 0,30 - 0,50 kg/m²
Remmers Epoxy ST 100 <1160>
Nach Bedarf
Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

Einheit: St
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Abdichtung im Verbund nach DIN 18534-3
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003001 Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen im Wandbereich (2K MDS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen 
mit einer vorgefertigten Dichtmanschette
(Lochdurchmesser 1/2") aus hochwertigem, 
vliesbeschichteten Premium-Dichtband 
auf NBR Kautschuk Basis, 
Remmers Tape VF 120 VC, verstärken.

Die Dichtmanschette muss das Leitungsrohr wasserdicht umschließen. Bei Bedarf ist das Leitungsrohr vor den Abdichtungsarbeiten über die Abdichtungsebene zu verlängern.

Dichtmanschette mit der rissüberbrückenden,
mineralischen Dichtungsschlämme (MDS), 
Remmers MB 2K, verkleben und anschließend
überarbeiten.

Produkte / Verbrauch:
Remmers Tape VF 120 VC, Wandmanschette VF, 120x120mm <5077>
Nach Bedarf
Remmers MB 2K <3014>

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003002 Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen im Bodenbereich (2K MDS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen und
Bodenabläufe mit der vorgefertigten Dichtmanschette
aus hochwertigem, vliesbeschichteten Premium-Dichtband 
auf NBR Kautschuk Basis, Remmers Tape VF 350 HC, 
verstärken.

Die elastische Dichtmanschette entsprechend dem erforderlichen Rohrdurchmesser zuschneiden und so über die Rohrdurchführung stülpen, dass die Manschette das Rohr vollständig umfasst.
Bei Bodenabläufen fachgerecht an den vorhandenen Flansch anschließen.

Dichtmanschette mit der rissüberbrückenden,
mineralischen Dichtungsschlämme (MDS), 
Remmers MB 2K verkleben und anschließend
überarbeiten.

Produkte / Verbrauch:
Remmers Tape VF 350 HC <4804>
Nach Bedarf
Remmers MB 2K <3014>

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003003 Abdichten von Innenecken, Fugen und
im Übergang zu nichtmineralischen Bauteilen
(2K MDS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innenecken, Fugen und Übergänge zu
nichtmineralischen Bauteilen mit dem hochwertigen, vliesbeschichtetem Premium-Dichtband auf 
NBR Kautschuk-Basis, Remmers Tape VF, verstärken.

Mineralische, rissüberbrückende Dichtungsschlämme,
Remmers MB 2K, auf dem vorbereiteten Untergrund vorlegen,
Tape VF vollflächig verkleben und mit dem Abdichtungsstoff überarbeiten.

Bei rechtwinkligen Eckbereichen vorgefertigte 
Innenecke, Remmers Tape VF 100 IC, bzw. 
Aussenecke, Remmers Tape VF 75 EC, verwenden.
Ansätze sind mit einer Überlappungsbreite
von > 5 cm auszuführen.
Über Bewegungsfugen wird Tape VF schlaufenförmig
in Omegaform eingebaut.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1m/m
Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 1m/m
Remmers Tape VF 250 <4805>
Ca. 1m/m
Remmers Tape VF 500 <5075>
1 Stk./Innenecke VF
Remmers Tape VF 100 IC <5074>
1 Stk./Aussenecke VF
Remmers Tape VF 75 EC <5073>
Nach Bedarf
Remmers MB 2K <3014>

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003004 Abdichtung im Verbund AIV-F gemäß 
DIN 18534-3, 1K-FPD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung im Verbund (AIV-F) gemäß DIN 18534
aus der einkomponentigen, flexiblen, polymermodifizierten Dickbeschichtung (FPD), Remmers MB 1K rapid, herstellen.

Mindesttrockenschichtdicke > 2 mm.

Produkt mindestens 2-lagig auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen. 
Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und 
in gleichmäßiger Dicke erfolgen. 
Aufträge jeweils trocknen lassen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 2,7 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB 1K rapid <0851>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003005 Ansetzen und Verlegen von Wand- und Bodenfliesen (AIV)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ansetzen / Verlegen der Wand- und Bodenfliesen im Dünnbettverfahren mit hydraulisch erhärtendem, kunststoffvergüteten Dünnbettmörtel, 
Remmers FL fix (C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004).

Fliesenfabrikat: '____________________'
Fliesentyp: '____________________'
Fliesenformat: '____________________'
Fliesenfarbe: '____________________'

Dünnbettmörtel mit geeigneter Kammzahnung aufziehen und Fliesen innerhalb der klebeoffenen Zeit gemäß DIN 18157-1 fachgerecht ansetzen / verlegen.

Produkt / Verbrauch:
Remmers FL fix <2817>
Ca. 1,1 kg/m²/mm Auftragsdicke,
4 mm Kammzahnung: ca. 1,5 kg/m²
6 mm Kammzahnung: ca. 2,3 kg/m²
8 mm Kammzahnung: ca. 3,0 kg/m²

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003006 Fliesenbelag ausfugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, 
kunststoffvergütetem Fugenmörtel,
Remmers FL grout flex, geprüft
nach CG2 WA gemäß DIN EN 13888,
verfugen.
 
Fugenbreite: '_____' mm
Fugenfarbe: '__________'

Produkt / Verbrauch:
Remmers FL grout flex <2891>
Verbrauch abhängig von Fliesenformat, Fugenbreite und Fugentiefe.
z.B.Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 8 mm:
Fliesenformat 30 x 30cm ca. 0,48 kg
Fliesenformat 60 x 30cm ca. 0,35 kg

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003007 Elastische Anschluss-und Bewegungsfugen
herstellen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen mit 
elastischem, alkoxyvernetzenden Silicondichtstoff,
Remmers Multi Sil, herstellen.


Fugenfarbe: '__________'

Produkt / Verbrauch:
Remmers Multi Sil <7380>
Ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt

Einheit: lfm